34 
Richard Müller. 
[ 10 ] 
Nr. 4 vor allem galt zu ermitteln, ob und wie das kohlensäurehaltige 
Wasser auf reines Magneteisen einwirke, wurde erst durch den Magnet, 
alsdann durch Schlämmen versucht, das Magneteisen von dem augiti- 
schen Gemenge zu entfernen. Es blieben aber — wie das Mikroskop 
zeigte — immer noch kleine Stäubchen des letzteren an den Magnet- 
eisenkörnchen hängen, welche die Ermittelung eines genauen Resultates 
nicht gestattet hätten. Aus diesem Grunde wurde das gepulverte Mag- 
neteisenerz ohne vorherige Trennung des augitischen Gemenges von 
dem Magneteisen zur Untersuchung verwendet. Die Analyse desselben 
ergab : 
Si0 2 = 1,0655 
Fe 2 0 3 = 61,14 
FeO = 33,2164 
CaO — - 3,507 
A1 2 0 3 = 0,4815 
99,3104 
Angewendet wurden 11,205 gr. Diese enthielten: 
Si0 2 = 0,1193 gr. 
Fe 2 0 3 = 6,8507 „ 
FeO = 3,7208 „ 
CaO = 0,3929 „ 
A1 2 0 3 = 0,0539 „ 
11,1376 gr. 
Die Analyse der durch das kohlensäurehaltige Wasser gelösten 
Mengen ergab: 
Fe 2 0 3 = 0,0901 gr. = 0,0811 gr. FeO 
CaO = 0,114 „ 
Si0 2 = Spur (gering ) 
0,2041 gr. — 1,821 °/ 0 der angewen- 
deten Menge. 
Von 100 Theilen waren demnach gelöst werden : 
FeO — 2,428 
CaO = 29,015. 
Der Rückstand des zur Trockne eingedampften Filtrats brauste 
stark, als Salzsäure hinzu gebracht wurde. 
6. Moroxit von Hammond (N. Amerika). 
Von dieser bläulichgrünen Apatitvarietät wurde ein Krystall von 
der Form oo P. P. oo P2 pulverisirt, der sich durch den Glasglanz auf 
den Krystallflächen und durch den Fettglanz auf den Spaltungs- und 
Bruchflächen besonders auszeichnete. Die Analyse ergab: 
Po0 5 = 44,088 
CaO = 53,319 
Fe 2 0 3 = 1,065 
CI = 0,283 
98,755 
